Dissoziation der Silikatschmelzen. 
1263 
Orthoklas. 
Als Versuchsmaterial diente ein Orthoklas von Norwegen, 
der wahrscheinlich von Arendal stammt. 
Dieser Orthoklas kann als rein bezeichnet werden, soweit 
überhaupt von vollkommener Reinheit bei einem Naturprodukt 
gesprochen werden kann; er ist wie alle natürlichen Orthoklase 
natronhaltig und als eine isomorphe Mischung von KAlSigOg 
mit kleineren Mengen von NaAlSigOg zu betrachten. 
Der Orthoklas, der in großen Mengen vorhanden war, 
dürfte den folgenden Analysen des Orthoklas von Arendal ent- 
sprechen (vergl. C. Hintze, Handbuch der Mineralogie, p. 1413). 
Es wurden drei Versuche gemacht, einmal mit Arrhenius-, 
das zweite und dritte Mal mit vertikalen Elektroden. 
Versuch I. Die Zahlen dieses Versuches sind nicht sehr 
genau, namentlich solange das Pulver noch nicht zusammen- 
gebacken war, immerhin ist der Gang des Versuches von Inter- 
esse. Bei 900° war keine Leitfähigkeit zu beobachten, was aber 
nicht ausschließt, daß bei Kristallplatten oder bei gepreßten 
Pulvern auch schon früher Spuren von Leitfähigkeit vorhanden 
sein könnten.^ Von 1000° fällt der Widerstand von 3568 ü auf 
756ß bei 1075° und auf 201 Ü bei 1120°. Bei 1140° beträgt er 
nur noch 62*6 ß, bei 1180° dagegen nur 29 ü. 
Diese rasche Verminderung fällt in ein Temperaturintervall, 
während welchem eine Veränderung des Pulvers nicht bemerk- 
bar ist, da es sich immer noch um loses Pulver handelt. Von 
1200° an ist das Fallen des Widerstandes nur ein allmähliches, 
Jewreinow 
Schulz (bei Rammeisberg) 
SiO^. 
A1203 
CaO . 
KgO . 
Na^O 
65-76 
18-31 
1-20 
14-06 
65-35 
17-99 
1-50 
13-74 
1-54 
1 Vergl. die Viskositätskurve der Orthoklasschmelze in meiner Arbeit über 
Silikatschmelzen III. 
